O DŮsobivosti tavidel užívanveh ve sklářství. 



5 



pro 8%: 





PbO aöz=780° — 762° = 18° 



K 5 



Fe 2 3 ac=780° — 748° = 32° 



B 2 3 



Mu 9 O q ad — 780° — 738° = 42° 



Na„( 



každého tavidla a poměr těchto rozdílů znázorňuje poměr půso- 

 bivosti užitých tavidel. 



Jak z obrazce vysvítá jsou přírůstky v našem případě 



ae=780° - 732° — 48° 



af= 780° — 724° m 06° 



ag — 780° — 686° = 94° 



Zároveň jest z obrazce patrno, že kdybychom vyjádřili poměr 



působivosti zkoušených tavidel po přidání pouze 4° každého, tento 



poměr pro kysličník železitý a manganity by se změnil. 



Poněvadž určování tavitelnosti skla podobně jako posuzování bodů 

 tání směsi několika látek jest úlohou nesmírně složitou, nelze oče- 

 kávati, ze by se podařilo z chemického složení každého skla vy- 

 počítati jeho tavitelnost, můžeme však i zde předpokládali jistou 

 obdobnost. Doufám že brzy budu moci pokusy dokázati, že lze ve 

 skle jedno tavidlo nahraditi tavidlem druhým aniž tavitelnost se 

 změní, je-li množství obou tavidel obráceně úměrno poměru jich 

 působivosti. 



Rozbory skel. 





Si0 2 



Na 2 



K 2 



A1 2 3 



Fe 2 3 



CaO 



Mu a 8 



Be 2 3 PbO 







6994 



1365 



100 



2-28 



0-35 



12-65 



— 



— — 



Pbl 



6835 



12-62 



90 



2-24 



0-42 



11-68 



— 



— 3-76 



PblI 



65-37 



12-44 



0-83 



2-30 



0-29 



11-19 



— 



— 7-67 



Fe I 



6788 



12-98 



0-90 



207 



4-21 



11-88 



— 



— — 



Fe II 



65-54 



12-36 



0-88 



2-22 



7-65 



11-42 



— 



— — 



Mul 



67-90 



12-60 



0-92 



2-20 



0-30 



11-72 



424 



— — 



Mu II 



64-23 



12-72 



0-84 



232 



0-38 



11-52 



7-81 



— — 



KI 



67-82 



12-90 



4-72 



216 



0-20 



11-80 



— 



— — 



Kil 



64-11 



12-46 



9-12 



2-38 



0-42 



11-38 



— 



— — 



BI 



68-25 



12-93 



0-82 



204 



0-40 



11-49 



— 



4-07 - 



BII 



63-95 



12-83 



0-77 



2-42 



041 



11-40 



— 



8-22 — 



Na I 



67-19 



17-46 



0-90 



2-34 



0-44 



11-68 



— 



— — 



Na II 



6396 



21-32 



0-88 



2-20 



0-38 



11-32 



— 



— — 









R 



é s u m é. 









Zkoušena tavitelnost skel jež připravena byla z téhož základního 

 skla přidáním 4% a 8°/ různých tavidel a nalezeno: 



a) Kysličník sodnatý, draselnatý, olovnatý a borový v těchto 

 mezích usnadňují tavitelnost úměrně *s jich přidaným množstvím. 



